106 ^Karsten 



merkwürdig ist es, dafs schon die blofse Beimengung von Knpferoxjdul 

 diese Modification hervorbringt. Für die Ausübmig läfst sich aber davon 

 keine Anwendung machen, weil das Kupfer durch jene Beimengung den 

 Fehler des Kaltbruches und bei einem noch mehr erhöhcten Verhältnifs 

 den Fehler des Kalt- und Rothbruches erhält. Dieselbe Wirkung wie das 

 Kupferoxydul, bringt das Blei hervor. Deshalb zeigt das Kupfer, welches 

 etwas Blei enthält, niemals die Erscheimmgen des Kupferregens oder der 

 Bildung des Spritzkupfers und deshalb erstarrt dies Kupfer immer ganz ru- 

 hig in den Formen, indem es sich — statt Metallauswüchse zu bilden — 

 mehr oder weniger zusammen zieht. Ku])fcr, welches sehr stark zum Stei- 

 gen in den Foi'men geneigt ist, verliert diese Eigenschaft gänzlich, wenn 

 demselben nur 0, 1 bis 0, 12 Procent Blei beim Hammergaarmachen zuge- 

 setzt wird. Es ist noch nicht ausgemittelt, welches das Minimum von Blei 

 ist, wodurch das Kupfer gegen das Aufsteigen in den Formen geschützt 

 wird, indefs scheint es, dafs 0, 1 Procent zur Ilervorbringung jener Wir- 

 kung erforderlich ist. 



Der Einflufs welchen andere Metalle auf die Gefügebildung des Kupfers 

 ausüben ist auch noch nicht untersucht und verdient besonders bei dem Eisen 

 ausgemittelt zvi werden, welches eine sehr geringe Verbindungsfähigkeit mit 

 dem Kupfer zeigt, so dafs sich kein nachtheiliger Einflufs des Eisens auf die 

 Festigkeit des Kupfers befürchten läfst. Sehr interrcssant ist es, dafs auch das 

 Kalium dem Kupfer die Eigenschaft zu spratzen und beim Erkalten in i\en 

 Formen aufzusteigen, gänzlich raubt. Ku2)fer welches die Eigenschaft beim 

 Erkalten in den Formen zu steigen, in einem hohen Grade besitzt, erkaltet 

 mhig und mit eingesenkter Oberfläche, wenn es mit Kohle luid Pottasche, 

 oder auch mit Weinstein geschmolzen wird. Es hat mir nicht gelingen wol- 

 len, mehr als 0,13 Procent Kalium mit dem Kupfer zu verbinden, aber 

 diese geringe Beimischung war schon vollkommen hinreichend, das Gefüge 

 des Kupfers so alizuändern, dafs es ruhig in der Gufsform erstarrt. Das mit 

 Kalium legirte Kupfer ist wahrscheinlich dasjenige, dem Herr See b eck in 

 der magnetischen Pveihe die Stelle des Kupfers No. 0. angewiesen hat. Das 

 Kalium ertheilt dem Kupfer grofse Weichheit und scheint ihm von seiner 

 Geschmeidigkeit und Delmbarkeit nichts zu rauben, weshalb die Legirung 

 auch in technischer Beziehung von Wiclitigkeit ist. 



